72 W. VOIGT, 



Dass trotzdem Kupferstäbe erregte Schwingungen so lange fort- 

 setzen, rührt vor Allem davon her, dass in den Bewegungsgleichungen 

 neben den Keibungsgliedern die sehr viel grössern stehen , welche die 

 Beschleunigung durch die elastischen Kräfte ausdrücken; nach Seite 2 5 

 ist ja für Kupfer 



c — 1,16.10+'^ , c, = 0,245.10+'^ , c, = 0,466.10+>^ 



Uebrigens mag hier noch einmal daran erinnert werden, dass die 

 Beobachtungen sich sämmtlich auf gegossene und unbearbeitete Metalle 

 beziehen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Bearbeitung die in- 

 nere Reibung erheblich zu verkleinern vermag. 



§ 9. Metalle mit grösserer Dämpfung. 



Die Metalle, auf welche sich die in § 7 mitgetheilten Beobachtun- 

 gen bezogen, befolgten bezüglich der Biegungsschwingungen die Ge- 

 setze, welche die Theorie der innern Reibung liefert, anscheinend ziem- 

 lich genau , und hinsichtlich der Drillungsschwingungen wenigstens so- 

 weit, dass eine Berechnung des von der innern Reibung herrührenden 

 Antheils der gesammten Dämpfung mit einer gewissen Wahrscheinlich- 

 keit möglich war. Sie alle waren durch eine relativ geringe Däm- 

 pfung ausgezeichnet. 



Ihnen steht gegenüber eine andere Gruppe, die in ihrem Verhal- 

 ten so sehr von dem durch die genannte Theorie geforderten abweicht, 

 dass ein Schluss über den Antheil, welchen die innere Reibung an der 

 gesammten Dämpfung der Schwingungen hat, garnicht oder nur in un- 

 genügender Weise möglich ist. Zu ihnen gehören hauptsächlich die 

 Metalle mit grosser und sehr grosser Dämpfung; wegen der Analogie 

 des Verhaltens sind ihnen aber auch einige Metalle mit geringerer 

 Dämpfung zugefügt worden. 



Bei allen folgenden Beobachtungsreihen ergab sich das wegen der 

 Luft- und Axenreibung corrigirte logarithmische Decrement / weniger 

 von der Schwingungsdauer abhängig als die nach den früheren Vor- 

 schriften berechnete Dämpfungsconstanten d' ; deshalb sind die für jedes 



